278 
A. Beutell, 
treten müssen, welcher angeschliffene' und polierte Flächen mit 
Königswasser ätzte. Wahrscheinlich wäre beigemengter Markasit 
schon auf der polierten Fläche ohne Ätzung sichtbar geworden. 
Nun hat ja Scherer in der Tat bei Vielen Arsenkieskristallen 
einen schaligen Aufbau nachgewiesen, welcher beim Ätzen wegen 
der verschiedenen Löslichkeit der einzelnen Schichten deutlich zu- 
tage tritt. „Da der Arsenkies zweifelsohne wässeriger Ent- 
stehung ist, so ist es beim Wechsel der Zusammensetzung der 
Mutterlauge leicht erklärlich, daß um einen schon vorhandenen 
Kern chemisch verschieden zusammengesetzte und deshalb ver- 
schieden lösliche Schichten ankristallisierten“ (Zeitschr. f. Krist. etc. 
1893.21 . p. 378). Daß Scherer hier keineswegs an Markasitschichten 
denkt, geht daraus hervor, daß er den Arsenkiesen die allgemeine 
Formel Fe m n S 2 m As^n zuschreibt. Gegen die mechanische Bei- 
mengung von Markasit spricht auch die von Scherer hervor- 
gehobene Tatsache, daß der Arsenkies von Sala, welcher 3°/o 
S 2 Fe enthält, gegen Säuren sehr widerstandsfähig ist, und daß 
erst nach langem Behandeln mit Königswasser Ätzlinien er- 
scheinen. Da Markasit in Königswasser viel löslicher ist als 
Arsenkies, so müßten die Ätzlinien, falls sie von beigemengtem 
Markasit herriilirten, sehr rasch auftreten. 
Ein nach dieser Richtung interessantes Arsenkiesvorkommen 
aus den Gängen von Bergmannstrost bei Altenberg in Schlesien 
befindet sich in der Sammlung des hiesigen mineralogischen Museums. 
Dasselbe besteht aus einem Aggregat von 1 — 2 cm großen Kri- 
stallen, deren stark gestreifte Brachydomen sich zu gewölbten 
Flächen zusammenfügen ; nur stellenweise ist auch das Vertikal- 
prisma zu beobachten. Im Innern ist die Struktur strahlig in 
der Richtung der Vertikalachse. Auf Rissen treten intensive An- 
lauffarben von allen Nuancen des Regenbogens auf. Dieselben 
bieten einen ausgezeichneten iVnhalt zum Nachweis von Über- 
wachsungen oder mechanischen Beimengungen. Auch auf der 
Oberfläche (auf den Brachydomenflächen) treten derartige Anlauf- 
farben auf, doch sind sie hier weniger intensiv. Weder auf der 
Oberfläche, noch auf Sprüngen in der Richtung der Vertikalachse, 
noch auf solchen senkrecht dazu, konnten Umwachsungen oder 
Beimengungen nachgewiesen werden. 
Nach der chemischen Analyse, die von W. Stockmann im 
Laboratorium des Mineralogischen Instituts zu Breslau ausgeführt 
wurde, enthält der Arsenkies von Altenberg 21,17 °/o S, 34,82 0, o Fe 
und 44,35 °/'o As. Die Berechnung ergibt 4,2 °/o beigemengtes 
S 2 Fe, woraus nach Abzug desselben das Atomverhältnis S : As: Fe 
1,0: 1,0: 1,0 folgt. Würde es sich bei derartigen, abweichend 
vom Normalarsenkies zusammengesetzten Vorkommen, im Retgers- 
schen Sinne um Umwachsungen mit S 2 Fe und As 2 Fe handeln, so 
hätte diese Erscheinung durch die Anlauffarben zutage treten 
